142 



11. Il une und F. Müller. 



mittelto hoho Kohk'iistoffgehalt von 0,90/o erwarten liess, hat der 

 Querschnitt das Gefüg-e eines kohlenstoffreichen Eisens, dessen Zu- 

 eammensetzung sogar sich dem Eutoktikum nähert. Der durch das 

 Ätzmittel dunkel gefärbte Schliff, Fig. 23, wird nur in der Nähe 

 des Randes von grösseren hellen Partien unterbrochen, deren wellen- 

 förmige Form an das dem Schweisstahl eigentümliche flammigc Ge- 

 füge erinnert. Da schon mit unbewaffnetem Auge auf dem unge- 

 ätzten Schliff ein feiner E,iss erkannt wurde, fand wohl eine Kalt- 

 bearbeitung des Materials statt. 



Durch die Ätzung mit alkoholischer Salzsäure wurde unter dem 

 Mikroskop ein Gefüge sichtbar, wie es bisher noch nicht beobachtet 

 worden war. Lichtbild 24 zeigt den Gefüo^ebau der mittleren Zone. 



Fiff. 22. 



Fig-. 23. 



Ihre Grundmasse besteht fast ausschliesslich aus Perlit, über den der 

 Ferrit seiner geringen Menge zufolge in Form eines weissmaschigen 

 Netzes verteilt ist. Die feinverteilten, zwischen der Ferritäderung 

 auftretenden helleren Partien sind wahrscheinlich Cementit. Da der 

 Umwandlungspunkt für Martensit, Cementit und Graphit bei etwa 

 700^* liegt, dürfte diese Stelle des Eisenkerns nach dem freundlichen 

 Gutachten von Herrn Prof. BernouUi etwas hypereutektisch sein. 



Die Struktur der auf dem makroskopischen Bild auffallenden 

 hellen Flächen finden wir auf Lichtbild 25 vor. Es gleicht einem 

 Gefüge von Austenit neben Martensit mit beginnender Cementitbil- 

 dung, wie es bei abgeschreckten Stählen mit 0,9 — 20/o Kohlenstoff 

 durch langsames Anlassen erhalten wird. Da letztere nach Tammann 

 dadurch in ihrem Aufbau den langsam abgekühlten stabilen Stählen 

 gleichen, nimmt es uns nicht wunder, wenn die beiden Strukturbilder 



